58 C. Doelter, 



sind nicht mit einer schwarzen Schicht bedeckt wie -rian auf 

 den ersten Blick glauben könnte. 



Der angegriffene Teil ist konkav, es haben sich gro^-r- 

 oder kleinere dunkle Vertiefungen gebildet, die schwarz sind, 

 aber offenbar nur an der Oberfläche; auch erheben sich kleine 

 Bläschen auf der dunklen Oberfläche; auch hier ist eine eigent- 

 liche stärkere Umwandlung nicht zu sehen, namentlich im 

 Innern nicht. 



Die Steine, welche v. Schrott er behandelte, sind ähnlich, 

 aber viel weniger dunkel, mehr hellgrau mit gelblichem Stich; 

 auch hier ist ein großer Teil der Schliffflächen sehr gut 

 erhalten, an einzelnen Stellen sind dunkle Vertiefungen, 

 manchmal sieht man kleine Bläschen; eine Umwandlung in 



Graphit liegt nicht vor und ist 

 die Korrosion nur ganz ober- 

 flächlich eingetreten. 



Ferner enthält die Schale, 

 in welcher die eben beschrie- 

 benen Diamanten enthalten sind, 

 noch zehn kleine geschliffene 

 Steine, die nach dem alten 

 Katalog des Museums gleich- 

 zeitig mit dem erstgenannten 

 F,g. 3, großen in Florenz mit dem 



Brennspiegel behandelt wurden. 

 Dieselben waren matt geworden, graugelb bis milchweiß, 

 aber nicht schwarz; sie haben keine stark glänzenden Flächen, 

 auf diesen erscheinen kleine Löcher. Einer derselben zeigt eine 

 Art Faserstruktur und außen ist er ganz ausgefranst, dem 

 Anschein nach brüchig; er zeigt eine radialfaserige Struktur. 

 Sein spezifisches Gewicht entspricht ungefähr dem des 

 Diamanten, er scheint an Konsistenz sehr verloren zu haben 

 (Fig. 3). 



Alle diese Steine zeigen, daß eine Umwandlung in Graphit 

 in diesen Fällen nicht stattgefunden hat. 



Aus diesen Versuchen geht hervor, daß eine wirkliche 

 Graphilbildung nur in dem Falle der Erhitzung im Lichtbogen 

 konstatiert wurde (p. 57), wobei aber die Möglichkeit vorliegt, 



